﻿-190- 



Mineralogie. 



a(lOO), b(OlO), c(OOl), 



/(310), i(210), «(320), 1(110), ,.5(340), w (230), -(350). 

 m(120), C(250), v (130), « (140). cf(150), 

 x(rOl), z(201), 



r (011), u*(065). q(021), v (031), 

 f(lll). 



n(Tll), e(l21). k (131), D (212), C (313), d (211), o*(321). 

 Das Klinodoma u (065) ist vorläufig noch unsicher. 



Max Bauer. 



E. T. Allen und J. L. Crenshaw: Die Sulfide von Zink, Cad- 

 mium und Quecksilber, ihre Kristallformen und genetischen Be- 

 ziehungen. Mikroskopische Untersuchung von H. E. Merwix. (Zeitschr. 

 f. anorgan. Chemie. 79. p. 125—189. 1912.) 



Die Untersuchung über die Eigenschaften und Entstehungsbedingimgeii 

 der genannten Sulfide haben zu folgenden \nchtigsten Ergebnissen geführt:. 



1. Schwefelzink. Die beiden Sulfide von Zink sind enantiotrop ; ß-ZiiS 

 oder Ziiikblende ist unterhalb 1020° stabil, wo es in «-ZnS oder Würtzit über- 

 geht. Zinkblende hat eine Dichte von 4,090 (^lineral bei 25*^, Wasser bei 4°), 

 Würtzit hat eine etwas geringere Dichte, nämlich 4,087. Die Bestimmmigen 

 WTirden an sehr reiner Zinkblende und an dem daraus dmxh Erhitzen hergestellten 

 Wüi'tzit ausgeführt. Die Analyse der Blende (von Sonora üi ]\Iexiko) hat er- 

 geben : 66,98 % Zu, 0,15 % Fe, 32,78 % S ; Sa. 99,91 • Die Brechmigsexponenten 

 wurden an demselben ]\Iaterial für Xatriumlicht gemessen mid gefmiden: Zink- 

 blende n 2,3688, Würtzit oj = 2,356, s = 2.378. 



Beigemischtes Eisensulfid erniedrigt den Umwandlungspunkt von Zink- 

 blende stark und nahezu regelmäßig. Die Umwandlmigstemperatm-en von 

 vier analysierten eisenhaltigen Zinkblenden, von denen die eisenreichste 17°^ 

 Eisen enthielt, wurden bestimmt. Die spezifischen Volumina dieser Züik- 

 blenden änderten sich fast geradhuig mit dem Prozentgehalt an Eisen. Das 

 Volumen wächst mit diesem Gehalt, obgleich das spezifische Volumen von Ferro- 

 sulfid nur 85 °q von dem des Zinksuhids beträgt. Die Brechmigsmdizes für 

 Xa-Licht von Zinkblende und Würtzit werden um 0,0033 für jedes Prozent 

 Ferro Sulfid erhöht. 



Iviistalle von Würtzit von beträchtlicher Größe wm'den erhalten durch 

 Subhmation bei etwa 1200—1300°, kleine Dodekaeder von Blende aus ge- 

 schmolzenem Natriumchlorid etwas oberhalb 800°, größere Dodekaeder mid 

 Tetraeder aus geschmolzenem Kaliumpolysulfid bei etwa 350°. Aus wässerigen 

 Lösungen mirden beide Modifikationen zwischen 200 raid 400° erhalten. Unter 

 etwa 200° waren die Produkte amorph. Aus alkahschen Lösmigen (AlkaK- 

 sulfiden) bildete sich nur Zinkblende, aus sam-eu Lösimgen von Zinksalzen fällt 

 Schwefelwasserstoff bei 250° imd höheren Temperaturen sowohl Blende wie 

 Würtzit. In fast aUen FäUen (bei 10 von 12 Versuchen) erwiesen sich Temperatur 

 und Säm-ekonzentration als die entscheidenden Faktoren. Je höher die Tempe- 

 ratur füi' eine gegebene Säurekonzentration, um so größer ist der Prozentgehalt 



